

317 



und je weniger fremdartige Beimischungen (Silicium, Schwefel, 

 Phosphor) dasselbe enthält, desto bedeutender kann der Kohle- 

 gehalt desselben sein, um nach dem Härten auffallend härter zu 

 werden als es vor dem Härten schon gewesen ist. 



Eisen, welches 0,5 bis 0,65 Pr. Kohle enthält, ist ein sehr 

 weicher Stahl. Mit dem steigenden Kohlegehalt nehmen Härte und 

 Festigkeit des Stahls fortschreitend zu. Bei einem Kohlegehalt 

 von 1,4 bis 1,5 Pr. scheint die Gränze erreicht zu sein, bei wel- 

 cher der Stahl nach dem Härten die gröfste Härte, aber auch 

 zugleich die gröfste Festigkeit zeigt. Bei- noch zunehmendem 

 Kohlegehalt nimmt die Härte zwar immer zu, aber die Schweifs- 

 barkeit und die Festigkeit des Stahls werden vermindert. Schon 

 bei einem Kohlegehalte von 1,75 Pr. besitzt der Stahl nur noch 

 geringe Schweifsbarkeit, bei 1,9 Pr. ist er kaum mehr schmied- 

 bar in der Hitze und bei einem Kohlegehalt von 2 Pr. zerfällt 

 er in der Hitze unter dem Hammer. In diesem Zustande würde 

 man den Stahl schon Boheisen nennen können; allein er läfst 

 sich in der Kälte noch ausdehnen und er besitzt noch nicht die 

 Eigenschaft, einen Theil seines Kohlegehalts, durch äufserst ver- 

 zögertes Erstarren nach erfolgter Schmelzung, als ungebundene 

 Kohle (Graphit) auszustofsen. Dies Verhallen tritt erst ein, wenn 

 der Kohlegehalt des Eisencarburets bis 2,25 oder bis 2,3 Pr. 

 gestiegen ist. Soll daher eine Gränze zwischen Stahl und Boh- 

 eisen, die auf einem durch die Mischungsverhältnisse bedingten 

 Fundament beruhet, gezogen werden, so würde der Kohlegehalt 

 der Mischung von 2,3 Pr. diese Gränze bezeichnen. 



Je mehr der Kohlegehalt des Boheiscns von jenem Mini- 

 mo bis zum Maximo von 5,93 Pr. zunimmt, desto lichter wird 

 die Farbe und desto gröfser die Härte der weifsen Varietät, 

 welche ein Analogon des gehärteten Stahls bildet. Die graue 

 Varietät von gleichem Kohlegehalt — analog dem nicht gehärte- 

 ten Stahl — wird sich um so weicher verhalten, d.h. sie wird um 

 so viel mehr Graphit bei der Erstarrung aussondern, je langsa- 

 mer die Erkaltung erfolgt. Das graue Boheisen, welches densel- 

 ben Kohlegehalt wie das entsprechende weifse besitzt, kann da- 

 her bald ein Gemenge von weifsem Boheisen mit Graphit, bald 

 ein Gemenge von weichem Stahl oder von hartem Stabeisen mit 

 Graphit sein, je nachdem die Erstarrung schneller oder langsamer 



